DE VAcADtMJE DE TOULOUSE. l6$ 



a un feu tres-fort. II faut obferver que , dans les lava- 

 ges , on s'occupa moins de ramaffer toute Ja platine , 

 que de la bien depouiller de la matiere jaune ; qu'ainfi 

 les eaux de lotion emporterent encore une partie de la 

 poudre noire la plus fine; & par confequent l'augmen- 

 tation que conferva la platine , apres les lavages , & les 

 calcinations , doit etre evaluee au-dela des 18 grains 

 qu'elle indiquoit par fon poids. 



Ayant mele cette matiere avec les autres metaux , 

 dans les memes proportions qu'avec les precedens , & 

 les ayant traites de meme , nous obtinmes les refultats 

 fuivans. 



3 . Avec l'argent, elle forma un culot blanc grisatre, 

 un peu fpongieux , qui s'etendoit affez bien fous le 

 marteau ; mais en continuant de le frapper , il fe fendoit, 

 & fe divifoit en morceaux. Ce culot pefoit 142 grains, 

 & c'eft l'alliage le plus parfait que nous ayons obtenu, 

 apres celui du fer. 



4°. Avec le cuivre, elle donna un culot d'un rouge 

 de cuivre, tirant fur le gris , fpongieux, & affez duclile. 

 II pefoit 133 grains. 



5 . Avec le fer de fonte blanche , elle forma un 

 culot parfait , dont la caffure etoit compare , & d'un 

 blanc grisatre. 11 etoit dur, aigre, & pefoit 137 grains. 



6°. Avec le plomb, un culot d'un gris obfcur,avec 

 tres-peu d'eclat ; fpongieux , tres-du&ile , & qui fe 

 divifoit en lames en le frappant avec le marteau. II 

 pefoit 1 27 grains. 



7 . Le culot forme avec l'etain, etoit d'un gris plus 

 clair, que le precedent, tres-fpongieux, &un peu duftile. 

 II pefoit 138 grains. 



8°. Celui de 1'antimoine etoit gris, eclatant, un peu 



